1898 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



— o,ooooi3. La courbe totale ne présente aucune discontinuité au point 

 de fusion. Aux températures supérieures à 570° le platine forme avec Télain 

 un alliage fusible. 



Le protoséléniure Sn Se forme avec le platine un couple dans lequel le 

 courant va du platine vers le séléniure à travers la soudure chaude. La 

 force électromolrice E^ croit rapidement avec / (en valeur absolue), mais 

 la courbe dont l'équation est E„ — f(^t) n'est pas une droite : elle est légè- 

 rement concave et tourne sa concavité vers l'axe des températures. Tandis 

 qu'à 100" on a pour l'étaiu pur ]\'"" [PtSn | = o,ooo4 volt pour le proté- 

 séléniure, on a E^"" [PtSnSeJ = — o,o33 volt, c'est-à-dire un nombre 

 plus de 80 fois supérieur en valeur absolue. Jusqu'à 85o°, limite de nos 

 expériences, E décroît constamment; à 58o", cette force électromotrice ^l^" 

 atteint la valeur —0,2 volt. Les mixtes qui renferment moins de sélénium 

 que le protoséléniure donnent des forces électromotrices supérieures, en • 

 valeur absolue à celles qui correspondent à l'étain pur, et inférieures à 

 celles qui se rapportent au protoséléniure. Pour certains de ces mélanges, 

 par exemple pour 3Se + 7 Sn, la force électromotrice présente une valeur 

 absolue niaxima très nette qui ne correspond pas à un changement d'état 

 du mélange. Le maximum se produit en effet à 38o° pour le mélange en 

 question, alors que les températures de solidification commençante et de 

 solidification finissante sont respectivement 820" et aSo". 



Le biséléniure d'étain SnSe- donne une force électromotrice du même 

 ordre de grandeur que celle que donne, dans les mêmes conditions, le 

 protoséléniure, mais elle est de signe contraire. Ici, le courant va du bisé- 

 léniure au platine à travers la soudure chaude. La force électroniotriçe 

 thermo-électrique varie proportionnellement à la température entre 100" 

 et 600°; dans ces limites, le pouvoir thermo-électrique constant a pour 

 valeur o,ooo4o3. Pour les températures supérieures àGoo", la force électro- 

 motrice croît encore, passe par une valeur maxima 0,209 volt à (>l\^°, tem- 

 pérature de fusion du composé SnSe^; elle diminue ensuite, d'abord assez 

 vite, puis régulièrement. Entre 700" et 800°, le pouvoir thermo-électrique, 

 qui est encore constant, a pour valeur — 0,0001?.. 



Considérons un mixte intermédiaire, par exemple 2Sn -1- 3 Se, qui peut 

 être regardé comme un mélange intime équiinoléculaire des deux com- 

 posés Sn Se el SnSe-. 11 est curieux de constater que la courbe qui corres- 

 pond à ce mélange a à peu près la forme et les dimensions de celle qu'on 

 obtiendrait en portant en ordonnée la somme algébrique des ordonnées 

 des courbes qui se rapportent au protoséléniure et au biséléniure d'étain. 



